238 
0. Mügge, 
Es konnte nun zunächst festgestellt werden, daß weder bei 
Temperaturen zwischen 16 L° bis nahe zum Schmelzpunkt, noch 
unterhalb 161° die Bildung neuer Lamellen ohne mechanischen 
Zwang stattfindet, daß auch unstetige Änderungen der genannten 
Winkel ausbleiben. Um dies zu prüfen, wurden aus deformierten 
Gußblöcken der oben beschriebenen Art kleine Stücke mit guten 
Reflexen von Hauptfläche und Lamelle herausgesägt und, gegebenen- 
falls nach weiterer Abblendung unscharfer Reflexe, der Winkel 
zwischen Hauptfläche und Lamelle bei je 5 Temperaturen zwischen 
18° und 224° gemessen. Es ergaben sich folgende Änderungen: 
I. 
18° 3° 42' 30* 
96 — 39 30 
153.5 - 37 10 
193 — 33 50 
221 — 32 0 
111 . 
18° 3° 36' 30' 
84,3 - 35 0 
158 ^30 0 
190 — 27 0 
218.5 — 25 40 
II: 
18° 1°52' 40" 
100 — 51 50 
161 — 51 0 
190,5 — 49 20 
224 — 47 50 
IV. 
21,5° 2° 52' 10" 
89 — 49 15 
160 ..... - 46 15 
183 — 45 10 
218 — 42 50 
Die Fig. 3 läßt erkennen, daß in allen Fällen mit steigender 
Temperatur der Winkel zwischen Hauptfläche und Lamelle kleiner 
wird, und zwar anscheinend etwas beschleunigt, diese Verkleinerung 
ist zugleich der ursprünglichen Größe dieses Winkels annähernd 
proportional. Es weist dies, ähnlich wie bei Aragonit, auf eine 
Annäherung des Winkels K x : <y 2 an 90°, also auch an hexagonale 
Symmetrie hin, ohne daß diese aber bis nahe zum Schmelzpunkt 
auch nur entfernt erreicht würde. In keinem Falle ist außerdem 
im Gebiet oberhalb oder unterhalb 161° eine Unstetigkeit dieser 
Änderung auch nur angedeutet, oder um die Umwandlungstempe- 
ratur eine Änderung im Reflexbilde beobachtet, und mit der ui- 
sprünglichen Temperatur wurde in allen Fällen der ursprüngliche 
Winkel wieder erreicht. 
Bei zweien der oben angeführten Präparate waren die ge- 
messenen Lamellen durch Schlag bei einer Temperatur von 220°, 
also erheblich oberhalb der Umwandlungstemperatur, hervorgerufen ; 
sie unterschieden sich weder in ihrem Verlauf noch im Winkel 
von den vorher und nachher bei gewöhnlicher Temperatur an dem- 
selben Stücke entstandenen, ebensowenig war dies bei anderen bei 
220° deformierten der Fall. Auch ließ sich feststellen, daß die 
in manchen Gußstücken an der Form der Skelettbildungen erkenn- 
baren Grenzen der Individuen, die also bei der Schmelztemperatm 
